168 Beiträge zur Nalurgescliichtc der Zinnsalze. 



Geschieht die Ahscheidiing aus minder conccntrirten Lösungen und daher 

 langsamer, so erhält man, besonders wenn man im Grofsen in Fabriken arbeitet, 

 sehr regelmäfsige quadratische Säulen; wird dagegen Zinnlösung mit verdünnter 

 Salzsäure und Zinnlösung mit Salzsäure und diese wieder mit Wasser oder geradezu 

 Salzsäure mit Wasser geschichtet und ein Zinnstab hineingestellt, so bilden sich 

 momentan Krystalle, die aber wegen der Schnelligkeit ihres Entstehens mehr 

 den Salmiakblumen gleichen, ebenso wie der Salmiak bei langsamer Krystallisa- 

 tion Würfel, bei schneller die bekannten moosarligen Gebilde (sogenannte BUi- 

 men) liefert. 



Oberhalb und unterhalb der Stelle, wo die Krystalle sich abscheiden, bildet 

 sich eine Schicht eines sch\varzen Anfluges, der aus Kupfer mit etwas Zinn be- 

 steht, sobald das Zinn kupferhaltig ist, was bei allem Zinn des Handels neben 

 einem Eisengehalt der Fall ist. 



Verbindet man mehrere solcher Zinnsläbe auf ähnliche Weise wieZamboni 

 in mehreren nebeneinander stehenden Gläsern , worin Zinnsalzlösung mit Wasser 

 geschiclitet sich befindet, so bilden sich in jedem der Gläser Krystalle, aber der 

 schwarze Anflug bildet sich anfangs immer in einer gewissen Richtung, so dafs 

 er auf der einen Seite des Zinnstabes oberhalb, auf der anderen Seite unterhalb 

 der Grenze, wo beide Flüssigkeiten sich berühren, erscheint. Später erst bildet 

 sich indefs sowol in dem Wasser als in der Zinnlösung eines jeden Glases dieser 

 Anflug. 



Aehnlich wie Zinn verhält sich auch Kupfer, nur erhält man bei diesem erst 

 nach 8 — 14 Tagen regelmäfsige Octaeder. 



Wendet man dieses elektrische Verhalten auf die Darstellung des Zinnsalzes 

 im Grofsen an, so wird das gewöhnliclie Verfahren gänzlich umgestaltet; man 

 löst vorerst nicht das Zinn in verdünnter Salzsäure auf und sucht die Auflösung 

 und Sättigung der Lauge durch öfteres Umgicfscn auf granulirtes Zinn zu be- 

 fördern, sondern man legt sogleich an die Retorten, woraus sich die Salzsäure 

 entwickelt, Vorlagen von Steingut, mit granulirtem Zinn gefüllt, an, erhält da- 

 durch vorerst schon eine höchst concentrirtc Auflösung und hat aufserdem noch 

 den Vortheil, dafs die aus der Retorte sich entwickelnde Salzsäure in jedem 

 Augenblicke von dem Zinn absorbirt wird, wodurch Verluste an Salzsäure und 

 die zerstörende Wirkung der Salzsäure auf Gebäude, Vegetation u. s. w. ver- 

 mieden werden und der Arbeiter durch Salzsäuredämpfe nicht belästigt wird; 

 diels erreicht man um so vollständiger, wenn man auf den Tubus einer jeden 

 Vorlage einen kleinen Steinguttrichter, mit granulirtem Zinn gefüllt, setzt, wodurch 

 alles entweichende WasserstofTgas und der etwaige Salzsäuredampf vorerst noch- 

 mals durch Zinn streichen mufs. Die erhaltene Zinnlösung wird dann nicht wie 

 gewöhnlich in Steingut oder einer Kupferpfanne eingedampft, sondern iu einer 

 Pfanne von Zinn, welche sich jeder Fabrikant leicht selbst verfertigen kann, und 

 zwar mufs das Eindampfen immer mit einem grofsen Ueberschufs an granulirtem 

 Zinn geschehen, denn enthält auch die Lösung noch etwas freie Salzsäure, so 

 wird doch nur das granulirte Zinn und nicht die Pfanne angegriffen, indem auch 

 hierbei die Pfanne negativ, das in der Pfanne granulirte Zinn positiv elektrisch 



